## ANALISIS PROKSIMAT PADA PELET BAHAN BAKAR DARI KOTORAN BABI YANG DIKOMBINASIKAN DENGAN LIMBAH KAYU
I Nyoman Sukarta 1 , Luh Putu Ayu Lakshemini Oka 2

## 1,2 Analis Kimia, Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia
e-mail: nyoman.sukarta@undiksha.ac.id
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik data analisis proksimat (kadar air, Ash /kadar  abu, Volatile  Matter (VM), Fixed  Carbon (FC)).    Subyek  penelitian ini  adalah kotoran babi dan limbah kayu sedangkan obyek penelitian ini adalah kualitas pelet variasi kombinasi kotoran babi dan limbah kayu. Pelet (P) dibuat dengan berbagai perbandingan antara  kotoran babi (KB) dan limbah kayu (LK), 10:90 (P 1 ); 20:80 (P 2 ); 30:70 (P 3 ); 40:60 (P 4 );  50:50  (P 5 ).  Data  analisis  proksimat  diukur  dengan Thermogravimetric  Analyzer (TGA) 701 merk LECO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : bahan baku pelet kotoran babi  (100%)  memiliki  kadar  air  (13,20%), ash (16,9%),  VM  (50,43%)  dan  FC  (19,47%). Limbah  kayu  (100%)  memiliki  kadar  air  (13,26%), ash (1,19%),  VM  (84,18%)  dan FC(1,37%). Pelet dengan kadar air tertinggi terdapat pada P 1 yaitu 13,28%. Pelet dengan nilai kadar ash tertinggi adalah P 5 yaitu 9,19%. Pelet dengan kadar VM tertinggi adalah P 1 yaitu 80,38%. Pelet dengan kadar FC tertinggi adalah P 5 yaitu 10,32%. .
Kata kunci: pelet bahan bakar, kotoran babi, limbah kayu, proksimat

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  characteristics  of  proximate  analysis  data  (moisture content, Ash / ash content, Volatile Matter (VM), Fixed Carbon (FC)). The subjects of this research are pig waste and wood waste while the object of this research is the quality of pellet  variation  of  combination  of  pig  manure  and  wood  waste.  Pellet  (P)  is  made  with various comparisons between pig  manure (KB) and wood waste (LK), 10:90 (P1); 20:80 (P2);  30:70  (P3);  40:60  (P4);  50:50  (P5).  Proximate  analysis  data  was  measured  by LECO  Thermogravimetric  Analyzer  (TGA)  701.  The  results  showed  that  poultry  pellet (100%) had water content (13,20%), ash (16,9%), VM (50,43%) and FC (19,47%). Wood waste  (100%)  has  moisture  content  (13.26%),  ash  (1.19%),  VM  (84.18%)  and  FC (1.37%).  The  highest  water  pellet  was  found  in  P1  13,28%.  The  pellet  with  highest  ash value  is  P5  which  is  9,19%.  The  pellet  with  the  highest  VM  content  is  P1  which  is 80,38%. The pellet with the highest FC content is P5 which is 10,32%.
Keywords : f uel pellet, pig manure, wood waste, proximate

## PENDAHULUAN
Bahan bakar fosil merupakan bahan bakar  yang  paling  luas  dan  paling  sering digunakan  oleh  seluruh  manusia  di  dunia ini.  Penggunaan  jenis  bahan  bakar  ini semakin  lama  semakin  tinggi,  seiring dengan  meningkatnya  aktivitas  dan  jumlah penduduk  bumi  ini.  Kenyataan  itulah  yang membuat dunia sekarang berada pada dua ancaman  sekaligus:  pemanasan  global yang terus meningkat sekaligus kelangkaan
sumber energi masa depan akibat berkurangnya  bahan  bakar  fosil.  Beberapa solusi  pun  mulai  ditawarkan  oleh  para ilmuwan. Salah satu yang paling efektif dan ramai diperbincangkan adalah penggunaan bahan  bakar  alternatif.  Salah  satu  solusi alternatif  bahan  bakar  yang  sedang  giat dikembangkan  saat  ini  adalah  pelet  bahan bakar (Giampietro, 2009)
Pelet  bahan  bakar  adalah  bahan padat  yang  dihaluskan  dan  dimampatkan sehingga  memungkinkan  konsistensi  dan efisiensi pembakarannya menjadi lebih baik dari  keadaan  aslinya.  Pelet  umumnya dibuat  dari  limbah  kayu  dan  atau  limbah pertanian  yang  umumnya  memiliki  nilai kalor  yang  tinggi  dengan  kandungan mineral  yang  rendah.  Berdasarkan  data International Energy Agency (IEA) Bioenergy  Task 40, Global  Wood  Pelet Industry  Market  and  Trade  Study pada tahun  2011,  saat  ini  produksi  pelet  kayu dunia  mendekati  20  juta  ton  dengan kemampuan  produksi  nyaris  setara.  Pada tahun 2020 dengan produksi sama, diprediksi  jumlah  kebutuhan  melambung hingga  80  juta  ton  (International  Energy Agency,  1984).  Berdasarkan  siaran  pers nomor:  S.108/PIK-1/2010  yang  dikeluarkan oleh  Kepala  Pusat  Informasi  Kehutanan menyebutkan  bahwa  sampai  tahun  2007 Indonesia  baru mampu menghasilkan  pelet kayu 40.000 ton, sedangkan produksi dunia telah menembus angka 10 juta ton. Jumlah ini belum memenuhi kebutuhan dunia pada tahun 2010 yang diperkirakan mencapai 2,7 juta  ton.  Peluang  pengembangan  bahan baku  dengan  mengkombinasikan  limbah kayu  dengan  bahan  lain  sebagai  bahan baku  pelet  bahan  bakar  yang  dapat dijadikan  alternatif  sangat  terbuka  luas mengingat terbatasnya sumber bahan baku limbah  kayu.  Beberapa  penelitian  yang mengkombinasikan  limbah  kayu  dengan bahan  biomassa  lain  sebagai  bahan  baku pelet  bahan  bakar  yaitu  :  (Saragih, 2013)mengkombinasikan kayu sengon dengan  campuran  cangkang  sawit  sebagai pelet bahan bakar. (Sa’adah,  2014) mengkombinasikan  serbuk  kayu  mahoni dengan limbah kelapa sawit sebagai bahan baku  biopelet.  Bahan  baku  biomassa  lain yang  dapat  dikombinasikan  dengan  limbah kayu adalah kotoran ternak, karena kotoran ternak  memiliki  potensi  dijadikan  bahan bakar. Beberapa penelitian yang
menyatakan potensi kotoran ternak sebagai sumber  alternatif  bahan  bakar    ditunjukkan dengan beberapa penelitian yaitu : (Haryati, 2006) Biogas  limbah  peternakan  yang menjadi sumber energi alternatif,  (Renatha, Dewi,  &  Putri,  2008)  membuat  biogas  dari limbah  peternakan,  (Simamora,  2009) membuat  biogas  pengganti  bahan  bakar minyak  dan  gas  dari  kotoran  ternak, berdasarkan  pemaparan  tersebut  kotoran ternak  dapat  dijadikan  bahan  baku  baku alternatif  pembuatan  pelet  bahan  bakar yang  dapat  disubstitusikan  dengan  limbah kayu.
Indonesia  mempunyai  potensi  yang baik  di  bidang  peternakan,  namun  selama ini  belum  dikembangkan  sepenuhnya.  Hal ini  disebabkan  sebagian  besar  peternakan di  Indonesia  adalah  peternakan  yang bersifat tradisonal, termasuk dalam pengolahan  hasil  dan  limbahnya  belum tersentuh  teknologi.  Peternak  biasanya menumpuk  kotoran  sebelum  membuang atau  membawanya  ke  sawah.  Perlunya pengolahan  limbah  yang  tepat  akan  dapat mengurangi  dampak  pencemaran  terhadap lingkungan.  Berdasarkan  kondisi  tersebut, maka  perlu  adanya  teknologi  tepat  guna yang dapat memanfaatkan limbah sehingga dapat  mengurangi  pencemaran  terhadap lingkungan sekaligus menjadi sumber energi  terbarukan  yang  dapat  mengatasi permasalahan energi. Dalam hal ini pemanfaatan  kotoran  babi  sebagai  pelet bahan  bakar  yang  dikombinasikan  dengan limbah  kayu diharapkan akan  dapat mengkompensasi kekurangan potensi energi  dari  kotoran  babi  melalui  bentuk pelet.
Selama  ini  pemanfaatan  kotoran babi  masih  sedikit.  Kotoran  babi  baru dimanfaatkan oleh sebagian kecil masyarakat  terutama  untuk  biogas,  dan pupuk  kandang.  Selebihnya  kotoran  babi menjadi limbah dan mencemari lingkungan,
karena  memiliki  bau  yang  tidak  enak,  dan sering dibuang ke sungai yang menyebabkan terjadinya pencemaran sungai. Kotoran babi berpotensi menghasilkan  emisi,  gas  metana  (CH 4 ), hidrogen sulfida (H 2 S), yang dapat dimanfaatkan  sebagai  bahan  bakar.  Disisi lain  kotoran  babi  memiliki  nilai  C/N  ratio yang rendah yaitu 18 (Karki, 1984) semakin rendah  kadar  C/N  ratio,  maka  gas  yang dihasilkan  menjadi  lebih  tinggi.  Selain  itu produksi  gas  yang  berpotensi  dihasilkan dari  kotoran  babi  sebesar  0,040 –  0,059 kg(m 3 )  (Karki,  1984).    Oleh  karena  itu, kotoran  babi  memiliki  potensi  apabila dijadikan  bahan  bakar  alternatif  dalam bentuk pelet.
Berdasarkan  potensinya  tersebut    maka penelitian  ini  akan  membuat  pelet  dengan variasi  kombinasi  limbah  kayu  dengan kotoran  babi.  Untuk  mengetahui  potensi pelet sebagai bahan bakar dilihat dari hasil analisis  proksimat.  Pelet  yang  dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar untuk pengembangan energi terbarukan yang berasal dari kotoran babi dan limbah kayu.

## METODE
Pelet  dibuat  dengan  alat  pencetak  pelet hidrolik  kapasitas  3  ton.  Sebelum  dicetak kotoran  babi  dan  limbah  kayu  dikeringkan dan  dihaluskan  hingga  lolos  saringan  600 µmL.  selanjutnya  dengan  penambahan perekat  amilum,  pelet  dibuat  dengan berbagai variasi kombinasi campuran kotoran babi dan limbah kayu.
Pengujian  yang  dilakukan  dalam  penelitian ini adalah :
Pengujian Proksimat Data  analisis  proksimatpelet  yang dihasilkan  dianalisis  dengan  menggunakan metode ASTM D7582−12 (2012).
Menggunakan  TGA  Tipe  701  meliputi pengujian  kadar  air (Moisture  content ),
kadar  abu  ( ash  content ),  bahan  yang mudah menguap ( volatile matter ). Pengujian  proksimat  ini  diuji  dengan instrument Thermogravimetric Analyzer (TGA).
Kadar Air ( Moisture content ) Kadar  air  ( moisture  content )  dilakukan sebelum  melakukan  analisis  yang  lainnya dan ditentukan dengan metode pengeringan  dengan  instrumen    TGA ASTM D7582−12 (2012).  Dalam  metode ini  sampel  yang    telah diketahui beratnya (1  ±  0,1  g)  pada crusible tanpa  tutup dikeringkan  pada  temperatur  antara  107°C ±3  °C  selama  60  menit.  Selanjutnya  kadar air  ( moisture  content )  diperoleh  secara otomatis  oleh  komputer  TGA  dengan persamaan 1.
Mc = W−B W × 100 .............................  (1) keterangan : Mc
:  kadar moisture  content yang dianalisis (%)
W         : massa  spesimen yang dianalisis (g)
B : massa spesimen setelah dikeringkan pada pengujian moisture (g)
Bahan Mudah Menguap ( Volatile matter ) Kadar volatile    matter dilakukan    setelah melakukan    analisis    kadar      air. Crusible sampel  pada carousel TGA  ditutup  dan dilakukan  penimbangan  ulang.  Sampel dianalisis  dengan  dibakar  dalam furnace TGA  pada  950°C  selama  7  menit  (ASTM D7582 –12,  2012).  Persentase volatile matter pada sampel yang dianalisis diperoleh  secara  otomatis  oleh  komputer TGA yang ditentukan dengan persamaan 2.
VM  = B−C W × 100 .............................  (2) keterangan :
VM  :  kadar volatile  matter yang  dianalisis (%)
C : massa dari spesimen setelah pemanasan  pada  pengujian volatile  matter (g)
W : massa spesimen yang dianalisis (g) B  :  massa  spesimen  setelah  dikeringkan pada pengujian moisture (g)
Kadar Abu ( Ash content ) Kadar abu ( ash ) dilakukan setelah setelah melakukan  analisis  kadar volatile  matter . Tutup crusible dibuka dan  sampel  dibakar dalam furnace TGA pada 750°C selama 1 jam (ASTM D7582 –12 , 2012). Persentase ash pada sampel yang dianalisis diperoleh secara  otomatis  oleh  komputer  TGA  yang ditentukan dengan persamaan yang ditentukan dengan persamaan 3.
Ash = F−G W × 100 ..............................  (3)
Keterangan : Ash : kadar ash yang dianalisis (%) F : massa dari crucible dan residu abu (g)
G : massa dari crucible kosong  (g)
W: massa spesimen yang dianalisis (g)
Karbon Terikat ( Fixed Carbon ) Kadar fixed  carbon ,  ditentukan  dengan persamaan 4 (ASTM D7582 – 12 , 2012).
FC = 100 – (kadar air + Ash + VM) ... (4)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Data Karakteristik Bahan Baku Pelet
Tabel  2.  Data  Karakteristik  Pelet  Kotoran Babi  yang  Dikombinasikan  Dengan  Limbah Kayu Pada Berbagai Komposisi
Kompos isi ( Kada r  Air ) (%) Ash (%) VM (%) FC (%) Pelet 1 13,28 2,95 80, 38 3,4 Pelet 2 12,1 4,64 77, 97 5,2 8 Pelet 3 12,17 4,46 78, 28 5,0 8 Pelet 4 12,54 6,33 73, 9 7,2 4 Pelet 5 11,03 9,19 69, 46 10, 32 Dari Tabel 2. dapat dibuat grafik karakteristik  pelet  kombinasi  kotoran  babi dan limbah kayu
Gambar 2. Grafik Karakteristik Pelet Kotoran Babi yang dikombinasikan Dengan Limbah Kayu pada Berbagai Komposisi
Parameter Bahan Baku Limbah Kayu Kotoran Babi Kadar  air (%) 13,26 13,2 Ash (%) 1,19 16,9 VM (%) 84,18 50,43 FC (%) 1,37 19,47

## Kadar Air
Berdasarkan  kadar  airnya,  kualitas bahan  baku  disajikan  pada  Tabel  1, kandungan air dari bahan baku limbah kayu (13,26%)  lebih  tinggi  dari  kotoran  babi (13,20  %).  Hal  ini  disebabkan  karena  pori kotoran  babi  lebih  kecil  dibandingkan dengan limbah kayu, jadi dengan perlakuan waktu  penjemuran  dan  intensitas  cahaya yang  sama  pada  proses  pengeringan bahan  baku  menyebabkan  kotoran  babi memiliki kadar air yang lebih rendah.
Berdasarkan  Gambar  2  terlihat  bahwa kadar  air  tertinggi  terdapat  pada  pelet kotoran  babi  dan  limbah  kayu  dengan komposisi  pertama  (10  :  90)  yaitu  sebesar 13,28%  dan  terendah  pada  pelet  dengan komposisi  (50  :  50)  yaitu  sebesar  11,03%. Kadar  air  dari  pelet  bahan  bakar  dengan perbandingan  kombinasi  komposisi  kotoran babi  dan  limbah  kayu  ini  konsisten  dengan kadar  air  bahan  baku  kotoran  babi  dan limbah  kayu  yang  diperoleh,  semakin banyak  komposisi  limbah  kayu  yang ditambahkan  pada  komposisi  pelet  maka kadar  air  dari  pelet  tersebut  akan  semakin tinggi.    Menurut  (Lehtikangas,  2001)kadar air rata-rata produk pelet  komersial adalah 10-12%.  Nilai  kadar  air  yang  diperoleh dalam  penelitian  ini  dipengaruhi  oleh lamanya  pengeringan  yang  dilakukan. Sebagaimana  halnya  briket,  pelet    juga dibuat melalui proses pemadatan. Tekanan pemadatan yang tinggi juga dapat mempengaruhi  kadar  air  pada  pelet. Tekanan  pemadatan  yang  tinggi  dapat saling  mengisi  pori-pori  bahan  sehingga dapat  mengurangi  kadar  air  dalam  pori tersebut  (Sriharti  dan  Salim,  2011).  Dalam hal  ini  proses  pemadatan  merupakan proses dewatering .  Dalam  penelitian  ini pemadatan  dilakukan  dengan  dongkrak hidrolik  kapasitas  3  ton.  Penambahan perekat  tapioka  pada  proses  pemeletan dapat  meningkatkan  kadar  air  pada  pelet. Hal  ini  disebabkan  pada  proses  penyiapan perekat  melibatkan  adanya  penambahan
kadar  air  sehingga  kadar  air  pada  pelet akan meningkat pula.
Kadar  air  menentukan  kualitas  pelet sebagai bahan bakar. Menurut (Obernberger  &  Thek,  2004).  Kadar  air yang tinggi menurunkan nilai kalor sehingga akan  mengurangi  efisiensi  konversi  dan kinerja karena sejumlah pelet akan digunakan  untuk  menguapkan  air  tersebut. Selain itu, juga akan mencegah pembakaran  lebih  lanjut.  Begitu  juga sebaliknya.  Kadar  air  yang  rendah  akan meningkatkan  efisiensi  dan  kinerja  dan melancarkan  keberlanjutan  pembakaran. Kadar  air  adalah  sifat  yang  sangat  penting dan  sangat  mempengaruhi  karakteristik pembakaran pelet. Kadar air juga mempengaruhi  perubahan  suhu  internal dalam  bahan  bakar  karena  penguapan endotermik,  maupun  karena  total  energi yang  dibutuhkan  untuk  membawa  hingga mencapai suhu pembakaran. Selama pembakaran,  kadar  air  dalam  pelet  (bahan bakar)  akan  menyerap  panas  atau  kalor untuk  proses  penguapan  sehingga  akan mengurangi  nilai  kalor  dari  pelet  secara signifikan.  Hal  ini  akan  menyebabkan terjadinya  kehilangan  kalor  atau  panas untuk mendorong reaksi pembakaran sehingga  suhu  pembakaran  menjadi  lebih rendah. Akibatnya akan terjadi pembakaran yang  tidak  sempurna  terhadap  bahan- bahan yang sifatnya volatil dan akan terjadi deposisi  karbon  yang  tidak  terbakar  (asap) di  cerobong  asap atau pada  bagian  bawah alat memasak seperti panci yang relatif sulit untuk  dibersihkan.  Adanya  asap  yang signifikan  akan  dapat  menghalangi  aliran gas  buangan  dan  mengurangi  transfer kalor/panas  ke  alat  memasak.  Di  samping itu, kadar air yang tinggi juga menyebabkan kesulitan dalam pengapian.
Bahan  Mudah  Menguap  ( Volatile  Matter, VM )
Bahan-bahan  yang  mudah  menguap (VM)  adalah  zat-zat  yang  ditemukan
didalam  bahan  bakar  seperti  methana, hidrokarbon,  hidrogen,  karbonmonoksida, nitrogen  dan  gas-gas  yang  tidak  terbakar. VM ditentukan dengan memasukkan bahan bakar  dalam furnace pada  temperatur 900±15°C  selama  15  menit.  Bahan-bahan yang akan menguap ketika pelet dikeringkan  pada  temperatur  terkendali disebut  kandungan  bahan-bahan  volatil dalam  pelet.  Bahan-bahan  volatil  tersebut menentukan  kemampuan  pembakaran  dari suatu  bahan  bakar.  Bahan  bakar  dengan kandungan  VM tinggi  berarti  sebagian besar  nilai  kalor  yang  dimiliki  akan dilepaskan sebagai uap pembakaran (Obernberger & Thek, 2004).
Dalam  penelitian  ini  kandungan  VM pada  bahan  baku  limbah  kayu  (84,18%) lebih  tinggi  dari  kotoran  babi  (50,43%)  dan pada  hasil  pengujian  terhadap    pelet kotoran  babi  pada  berbagai  komposisi seperti  terlihat  pada  Gambar  2.  pada  pelet kotoran  babi  yang  dikombinasikan  dengan limbah  kayu  pada  komposisi  10:90,  20:80, 30:70,  40:60,  dan  50:50  berturut-turut adalah  80,38  ;  77,97  ;  78,28  ;  73,90  ;  dan 69,46% . Kandungan bahan  mudah menguap terlihat semakin banyak komposisi  kotoran  babi  maka  kandungan VM  semakin  rendah.  Hal  ini  disebabkan karena  kandungan  bahan mudah menguap dari kotoran babi lebih rendah dibandingkan dengan  limbah  kayu  yang  digunakan sebagai bahan utama pelet.
Kadar VM yang tinggi akan menurunkan kualitas  pelet  karena  banyaknya  VM mengakibatkan kandungan karbon semakin kecil  sehingga  nilai  kalor  yang  dihasilkan semakin  rendah.  Kandungan  VM  yang tinggi  pada  pelet  akan  menimbulkan  asap yang  relatif  lebih  banyak  pada  saat  pelet dinyalakan.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh adanya  reaksi  antara  karbon  monoksida (CO) dan turunan alkohol (D Hendra, 2000).
Kandungan Abu ( Ash )
Pada  uji  kandungan  abu  bahan  baku yang  ditunjukkan  pada  Tabel  1.  limbah kayu(1,19%) lebih rendah dari  dan kotoran babi  (16,9%)  Pelet  kotoran  babi  yang dicampur  dengan  limbah  kayu  dengan berbagai  komposisi  seperti  yang  terlihat pada gambar 4.2 menunjukkan bahwa pelet pada komposisi (kotoran babi : limbah kayu )  10:90,  20:80,  30:70,  40:60,  dan  50:50 memiliki kandungan abu berturut turut yaitu : 2,95 ; 4,64 ; 4,46 ; 6,33 ; dan 9,19%.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  semakin  banyak komposisi  kotoran  babi  pada  pelet  maka kadar abunya juga semakin tinggi pula. Hal ini  terjadi  karena  pada  kotoran  babi  lebih banyak  mengandung  zat –  zat  yang  sulit dibakar  dan  sulit  diuapkan  seperti  mineral yang  terikat  dalam  struktur  karbon  pada kotoran  babi  sehingga  residu  pembakaran lebih  banyak akibatnya  abu  yang  terbentuk juga semakin banyak.
Residu yang tersisa setelah pembakaran  bahan  bakar  disebut  dengan abu  ( ash ).  Semakin  tinggi  kandungan  abu pada  bahan  bakar  maka  nilai  kalor  dari bahan bakar tersebut juga semakin rendah. Begitu  juga  sebaliknya  semakin  rendah kandungan  abu  pada  bahan  bakar  maka nilai  kalor  bahan  bakar  tersebut  juga  akan semakin  tinggi.  Abu  terbentuk  dari  bahan- bahan  mineral  yang  terikat  dalam  struktur karbon  biomassa  selama  pembakarannya. Di  samping  itu,  abu  juga  merupakan pengotor-pengotor dari bahan bakar. Kandungan abu dari bahan bakar ditentukan  dengan  memanaskan  bahan bakar  tersebut  pada  temperature  450- 500°C selama  kurang  lebih  1  (satu)  jam. Abu  adalah  bahan  yang  tidak  mudah terbakar.  Menurut  (Obernberger  &  Thek, 2004)kandungan  abu  yang  tinggi  akan menghasilkan polusi yang parah. (STUART &  KOSSON,  1994)  mendifinisikan  abu sebagai residu yang tersisa setelah pengapian  atau  pembakaran  suatu  zat dalam  tunggu  pada  suhu  tertentu.  Ketika
pelet dibakar, hanya sedikit zat yang mudah menguap  (volatil)  yang  tertahan  sebagai abu.  Sementara  itu,  zat  atau  bahan-bahan volatil  yang  memiliki  titik  didih  rendah  akan menguap dan menjadi gas.
Selain mempengaruhi nilai kalor, kandungan abu juga diketahui menyebabkan masalah pada sistem pembakaran, terutama karena meningkatkan
pencemaran dan kecendrungan  untuk  meningkatkan  laju korosi logam dalam sistem pembakaran.
Karbon Padat ( Fixed Carbon, FC)
Kandungan  karbon  (kandungan  karbon ultimat) dari suatu bahan bakar bertanggung jawab pada kandungan energi bahan  bakar.  Kandungan  FC  bahan  bakar tidak  sama  dengan  karbon  ultimat. Fixed carbon adalah  karbon  yang  tersisa  setelah bahan-bahan mudah menguap (VM ) dilepaskan dari proses pembakaran.
Berbeda dengan karbon ulimat yang hilang bersama  hidrokarbon  karena  volatilitasnya. Oleh  sebab  itu,  karbon  ultimat  akan menentukan  jumlah  karbondioksida  yang dihasilkan  selama  pembakaran  oleh  suatu bahan  bakar.  FC  digunakan  sebagai estimasi jumlah arang yang akan dihasilkan dari  sampel  bahan  bahar.  Oleh  sebab  itu FC  ditentukan  dengan  mengurangkan massa  VM,  kadar  air  dan ash dari  massa awal suatu sampel bahan bakar atau sering dikenal dengan istilah by difference.
Pada penelitian ini diperoleh kandungan FC dalam bahan baku limbah kayu (1,37%) lebih  rendah  dari  kotoran  babi  (19,47%) pelet  kotoran  babi  yang  dikombinasikan dengan  limbah  kayu  dengan  berbagai komposisi  10:90,  20:80,  30:70,  40:60,  dan 50:50 berturut-turut adalah 3,4 ; 5,28 ; 5,08 ;  7,24  ;  dan  10,32%.  Semakin  banyak komposisi kotoran babi pada pelet, nilai  FC pelet  tersebut  semakin  besar.  Hal  ini disebabkan karena kandungan karbon pada
kotoran  babi  lebih  banyak  dibandingkan dengan  limbah  kayu.  Kandungan  FC memang tidak termasuk sebagai parameter dalam  standar  PFI  karena  keberadaannya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai kalor bahan bakar.  (Sheng & Azevedo, 2005) melaporkan kolerasi antara nilai  kalor  FC  sangat  lemah.  Namun demikian  sebagaimana  hal  nya ash , keberadaannya dalam bahan bakar penting untuk diketahui karena dapat mempengaruhi sistem pembakaran.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
1. Kotoran  babi  yang  digunakan  dalam penelitian  ini memiliki kadar air (13,20%), ash (16,9%),  VM  (50,43%)  dan  FC (19,47%). Limbah kayu memiliki kadar air (13,26%)  dan  VM  (84,18%)  lebih  tinggi, serta ash (1,19%)  dan  FC  (1,37%)  lebih rendah dibandingkan kotoran babi. Potensi  energi  limbah  kayu  sebagai bahan baku bahan bakar padat lebih baik dibandingkan kotoran babi.
2. Pelet  dengan  kadar  air  tertinggi  terdapat pada  P 1 yaitu  13,28%,  sedangkan terendah  adalah  P 5 yaitu  11,03%.  Pelet dengan  kandungan Ash tertinggi  adalah P 5 yaitu  9,19%,  sedangkan  terendah adalah  P 1 yaitu  2,95%.  Pelet  dengan  VM tertinggi adalah P 1 yaitu 80,38% sedangkan  terendah  adalah  P 5 yaitu 69,46%. Pelet dengan FC tertinggi adalah P 5 yaitu  10,32%  sedangkan  terendah adalah P 1 yaitu 3,4%. Potensi energi pelet dengan kombinasi komposisi kotoran babi dan limbah kayu yang berbeda dipengaruhi  oleh  jumlah  penambahan kotoran babi yang ditambahkan.

## Saran
Saran
yang dapat diberikan
berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan adalah perlu dilakukan
penambahan  variasi  komposisi  pelet  dari kotoran  babi  dan  limbah  kayu  agar diperoleh  variasi  komposisi  yang  memiliki potensi energi yang optimum

## DAFTAR PUSTAKA
D  Hendra,  G.  P.  (2000).  Penyempurnaan Teknologi Pengolahan Arang. Laporan
Hasil Penelitian. Pusat Penelitian Hasil Hutan, Badan Penelitian Dan Pengembangan Kehutanan, Bogor.(Belum Diterbitkan) . Giampietro, M. (2009). The Biofuel Delusion:  The  Fallacy  of  Large  Scale Agro-Biofuels  Production .  London,UK: Earthscan.
Haryati,  T.  (2006).  Biogas :  limbah peternakan  yang  menjadi  sumber energi  alternatif. Wartazoa , 16 (3),
160 –169.
International Energy Agency. (1984). Updated guidebook on biogas development .  United  Nations,  New York, USA. Retrieved from http://www.ircwash.org/sites/default/file s/352.1-84UP-3638.pdf Karki,  A.  B.  and  D.  K.  (1984). Biogas Fieldbook . Kathmandu, Nepal: Sahayogi Press.
Lehtikangas,  P.  (2001).  Quality  properties of pelletised sawdust, logging residues and  bark. Biomass  and  Bioenergy ,
20 (5),
351 –360. https://doi.org/10.1016/S0961-
9534(00)00092-1
Obernberger,  I.,  &  Thek,  G.  (2004).
Physical characterisation and chemical composition of densified biomass fuels with  regard  to  their  combustion behaviour. Biomass  and  Bioenergy ,
27 (6), 653 –669. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2003 .07.006
Renatha,  R.,  Dewi,  R.,  &  Putri,  A.  (2008).
PEMBUATAN  BIOGAS  dari  LIMBAH
PETERNAKAN, (24), 6 –7.
Sa’adah,  W.  A.  (2014).  Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit (Elaeis
guineensis  Jacq.)  dan  Serbuk  Kayu Mahoni sebahai Bahan Baku Biopelet.
Saragih,  A.  (2013).  Karakteristik  biopelet dari  campuran  cangkang  sawit  dan kayu  sengon  sebagai  bahan  bakar alternatif terbarukan ardy edo saragih.
Sheng,  C.,  &  Azevedo,  J.  L.  T.  (2005).
Estimating  the  higher  heating  value  of biomass  fuels  from  basic  analysis data. Biomass  and  Bioenergy , 28 (5),
499 –507.
https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2004
.11.008
Simamora,  S.  (2009). Membuat  Biogas; Pengganti Bahan Bakar Minyak & Gas dari Kotoran Ternak . Agro Media.
Sriharti  dan  Salim,  T.  (2011).  Pengaruh
Komposisi Bahan Terhadap Karakterisasi  Briket  Limbah  Biji  Jarak Pagar (Jatropha Curcas Linn). Teknologi Indonesia , 34 , 40 –48.
STUART,  B.  E.  N.  J.,  &  KOSSON,  D.  S.
(1994).  Characterization  of  Municipal Waste Combustion Air Pollution
Control  Residues  as  a  Function  of Particle Size. Combustion Science and
Technology , 101 (1 –6), 527 –548. https://doi.org/10.1080/001022094089 51891